)5G2 Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vom 26. März 1903. 



Man sieht also, daß, wie auch Scacghi und Retgers fanden, keine 

 wesentliche Aufnahme von Natriumsulfat durch das Kaliumsulfat statt- 

 findet, bis auf einmal Glaserit (78.6 Prozent K 2 S0 4 berechnet sich für 

 (Sü 4 ) 2 K 3 Na) erscheint. Letzteres läßt sich hierbei mikroskopisch leicht 

 dadurch erkennen, daß eine feingepulverte Probe, mit Wasser an- 

 gefeuchtet, in wenigen Minuten Ausscheidung von wohlausgebildeten 

 Kaliumsulfatkristallen herbeiführt, ein neues Merkmal, welches für 

 die ganze Untersuchung von sehr wesentlichem Wert gewesen ist. 



Anders ist die Sachlage zwischen Glaserit und Natriumsulfat, wie 

 sich aus den obigen Angaben schon erwarten ließ. Wir haben dabei 

 zuerst die Verhältnisse bei etwas höherer Temperatur verfolgt, weil 

 Kubierschkys Verbindung unter diesen Umständen erhalten wurde, und 

 auch vom Rath betont, daß die größere Natriumsulfatmenge im Arkanit 

 wohl der höheren Bildungstemperatur zuzuschreiben ist. Als Merkmal 

 zur Erkennung der sukzessiv erhaltenen Kristallisationen wurde anfangs 

 das Aussehen benutzt; der Glaserit ist meistens wohlausgebildet und 

 durchsichtig; die natriumreicheren Formen sind öfters kleine sechseckige 

 Plättchen, die vielfach trüb erscheinen. Dieses Merkmal hat sich jedoch 

 schließlich als trügerisch gezeigt , da auch die natriumreicheren Formen 

 wohlausgebildet und durchsichtig sein können, und so ist die oben 

 erwähnte mikroskopische Verfolgung der Kaliumsulfatbildung nach An- 

 feuchten vorgezogen, welche bei einer der Formel K 3 Na(S0 4 ), ent- 

 sprechenden Zusammensetzung und feiner Verreibung sich innerhalb 

 zwei Minuten zeigt, während sie bei hohem Natriumgehalt ausbleibt 

 oder erst viel später zustande kommt: noch schärfer ist die Probe 

 unter Anwendung einer einprozentigen Natriumsulfatlösung. Die sehr 

 natriumreichen Formen schließlich werden nach Anfeuchten in Pulver- 

 form durch Bildung von Glaubersalz fest. 



Bei 70 ließen sich sehr leicht natriumreichere Formen erhalten; 

 ausgehend von einer Lösung, worin das Gewichtsverhältnis zwischen 

 Natrium- und Kablumsulfat 2 : 1 war, enthielten die Kristalle 70.3 Pro- 

 zent Kaliumsulfat, beim Verhältnis 3 : 1 nur noch 65.5 Prozent. 



Dann zeigte sich, daß, entgegen der ursprünglichen Erwartung, 

 die hohe Temperatur durchaus keine Bedingung ist: sukzessiv wurden 

 bei 6o° Kristalle erhalten mit 62.1 Prozent K 2 S0 4 , bei 50 mit 71.3 

 und mit 73.2, bei 40 zeigte auch die mikroskopische Prüfung die 

 Bildung natriumreicher Kristalle an, und auch bei 25 , als dem Ent- 

 stellen von Glaubersalz durch Zusatz von Chlornatrium vorgebeugt 

 wurde, entstanden dieselben mit einem Gehalt von 71.9 Prozent K,S0 4 . 



Ks sei hinzugefügt, daß neben den natriumreichen Kristallen 

 schließlich Natriumsulfat erscheint in wohlausgebildeten, leicht erkenn- 

 baren rhombischen Pyramiden, die nach Retgers keine nennenswerte 



